— 800 — 



Nella tabella che segue sono riassunti i risultati delle esperienze. 



N° d'ordine 



Composizi 

 in peso 



Stabilita 

 analicamente 



one in °/ 0 

 di Cu 2 S 



Calcolata 



Temperature 



iniziali di 

 solidificazione 



l 



?emperatu 

 eutettici.! 



II 



ce 

 ì 



III 



Tempi 

 I 



di arresto 

 in second 



II 



eutettico 



i 



III 



1 



Cu 2 S 





1115° 

















2 



89,06 



— 



989 



558° 



— 



— 



60" 



— 



— 



3 



83,52 



— 



923 



572 



— 



- 



120 



— 



— 



A 



4 



74,98 



— 



810 



580 



— 



— 



180 



— 



— 



5 



66,42 



— 



714 



590 



— 



— 



255 



— 



— 



6 



— 



60,00 



— 



610 



— 



— 



285 



- 



— 



7 



58,62 



— 



610 



— 



— 



— 



300 



— 



— 



8 



57,76 



— 



610 



— 



— 



— 



— 



— 



— 



9 



56,34 



— 



610 



— 



— 



— 



— 



— 



— 



10 



55,71 



— 



610 



— 





— 



— 



— 



— 



11 



54,60 



— 



610 



— 



535° 



— 



— 



50" 



— 



12 



52,63 



— 



602 



— 



535 



— 



- 



60 



— 



13 



50,27 



— 



592 



— 



532 



— 



— 



60 



— 



14 



47,06 



— 



580 



— 



532 



— . 



— 



105 



- 



15 



41,90 



— 



564 



— 



530 



— 



— 



180 



— 



16 



— 



36,66 



552 



— 



540 



— 



— 



390 



— 



17 



— 



33,33 



548 



— 



542 



— 



— 



420 



— 



18 



32,10 





542 





542 







450 





19 





28,00 



540 



— 





450° 



— 





45" 



20 





25,00 



540 







460 







90 



21 





21,00 



532 







468 







120 



22 





16,66 



515 







478 







180 



23 





11,00 









490 







255 



24 





8,33 



500 







490 







225 



25 





3,33 



528 







474 







75 



26 



Sb,S 3 | 





545 















Notevoli difficoltà ha presentato lo studio del comportamento dei mi- 

 scugli tra il 60 e il 50 % di Gu 2 S - Se questi miscugli si lasciano raffreddare 

 indisturbati, essi presentano forti sopraraffreddamenti, quali li aveva già 

 notati Pélabon. Se però si agita la massa solidificantesi, e si ha cura di se- 

 minare cristallini di un miscuglio della stessa composizione, si può evitare 

 ogni sopraraffreddamento, e i risultati delle esperienze si possono allora 

 utilizzare senz'altro per la costruzione del diagramma di fusione. 



Con i risultati della tabella è stato costruito il diagramma di stato 

 riprodotto nella fig. 1. 



